VAN BINAIRE METAALLEGEËltINGEN. 57 



ledige gelijkslachtigheid optreden. De proef bewees, dat hiermede de 

 praktijk zeer goed in overeenstemming is, want de gehalte-verschillen 

 zijn slechts zeer gering. 



Goud en lood. On gelijkslachtigheid van legeeringen dezer twee 

 metalen (evenals van de volgende) is een factor van eenige betee- 

 kenis voor de bepaling van de handelswaarde van goud, afkomstig 

 uit Znid-Afrika. Tengevolge van de behandelingen waaraan dit 

 gond bij het cyanide-proces onderworpen wordt, kan het af en toe 

 niet onbelangrijke hoeveelheden lood (en zink) bevatten. Daardoor 

 zijn meer dan eens zeer ongewenschte resultaten verkregen bij de 

 analytische bepaling van gedeelten van goudbaren , waarvan Matthey *) 

 weder voorbeelden mededeelt. 



Genoemde onderzoeker voerde daarom onderzoekingen uit aan 

 synthetische legeeringen, die dergelijke bijkomende metalen in afwis- 

 selende hoeveelheden bevatten, waarvan ik hier slechts diegene 

 mededeel welke op de meer eenvoudige legeeringen van twee metalen 

 betrekking hebben. Hij gebruikte daarbij weder de methode, ook in 

 andere proeven door hem gebezigd en bovenvermeld. 



Van goud-lood zonder andere metalen is 

 slechts één e bepaling gedaan. Gewicht der 

 legeering 2 KG. Samenstelling 700 gond en 

 300 lood. Uitkomsten geeft Fig. 47. / 6 #8ô -7 V6Ô9 



Het centrum is duidelijk goudiïjker dan 



de omtrek. De smeltfiguur is nog zeer 



onvolledig bekend. Slechts hebben Heycock 6Ô / 



en Neville 2 ) bepaald dat bij toevoeging van 



goud aan lood (tot 4 at. °L goud) het stol- 



° . /0 .. . Fi°\ 47. 



punt van lood daalt. Er is geen twijfel of 



die daling gaat tot een eutektisch punt, dat nog iets verder naar den 

 goudkant kan liggen. Maar dit is, hoe weinig ook, reeds vol- 

 doende om de gevonden liquatie met de stolfiguur te doen 

 overeenstemmen. Bij de proef met een legeering met 70 °/ goud 

 moet zich hetzij goud, hetzij eene goudrijke vaste oplossing 

 of eene verbinding het eerst afzetten; het betrekkelijk meer lood- 

 rijke eutektikum zal zich ten slotte naar den omtrek bewegen en 

 daar het goudgehalte verlagen, in het midden verhoogen, onder 

 dit eene voorbehoud dat bij afkoeling van de gesmolten legeering 



') Proc. Roy. Soc. CO 21, (1897). 

 ') Journ. Chem. Soc. 61 909, (1892). 



